TCVN11233-1:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11233-1:2015 (ISO 6930-1:2001) về Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao dùng cho tạo hình nguội - Phần 1: Điều kiện cung cấp đối với thép cán cơ nhiệt TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11233-1:2015 ISO 6930-1:2001 THÉP TẤM VÀ THÉP BĂNG RỘNG GIỚI HẠN CHẢY CAO DÙNG CHO TẠO HÌNH NGUỘI - PHẦN 1: ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP ĐỐI VỚI THÉP CÁN CƠ NHIỆT High yield strength s teel plates and wide f lats for cold f orming - Part 1: Delivery conditions for thermomechanically-rolled steels Lời nó i đầu TCVN 11233-1:2015 hoàn toàn tương đương ISO 6930-1:2001. TCVN 11233-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17, Thép biên soạn, Tổng cục Ti ê u chu ẩ n Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 11233 (ISO 6930), Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao dùng cho tạo hình nguội bao gồm các phần sau: - Phần 1: Điều kiện c u ng c ấ p đối với thép cán cơ nhiệt. - Phần 2: Điều kiện cung cấp đối với t hép thường hóa, thép cán thường hóa và thép cán. THÉP TẤM VÀ THÉP BĂNG RỘNG GIỚI HẠN CHẢY CAO DÙNG CHO TẠO HÌNH NGUỘI - PHẦN 1: ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP ĐỐI VỚI THÉP CÁN CƠ NHIỆT High yield strength s teel plates and wide f lats for cold f orming - Part 1: Delivery conditions for thermomechanically-rolled steels 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các y ê u cầu cho thép có giới hạn ch ả y cao, hàn được dùng cho tạo hình nguội. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm cán nóng trên máy cán đảo chiều và thép b ă ng rộng cán nóng có chiều dày từ 4 mm đến và bao gồm 20 mm và được cung cấp ở trạng thái cán cơ - nhiệt. 1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép kết cấu hàn được, c ó hoặc không có chất lượng đặc biệt được cho trong các tiêu chuẩn khác: - Sản phẩm thép có giới hạn ch ả y cao dùng cho tạo hình nguội được cung cấp ở trại thái thường hóa và cán thường hóa TCVN 11233-2 (ISO 6930-2); - Thép kết cấu TCVN 9986 (ISO 630); - S ả n ph ẩ m thép băng có giới hạn chảy cao [TCVN 11229-1 (ISO 4950 -1), TCVN 11229-2 (ISO 4950-2) và TCVN 11229-3 (ISO 4950-3)]; - Thép lá cán nóng có giới hạn chảy cao có tính t ạo hình tốt TCVN 11232 (ISO 5951). 2 Tài liệu viện dẫn Các t à i liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện d ẫn có ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao g ồm cả các sửa đổi. TCVN 197-1 (ISO 6892-1), V ậ t liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng . TCVN 198 (ISO 7438), Vật liệu kim loại - Thử uốn. TCVN 312-1 (ISO 148-1), Vật liệu kim loại - Thử va đập kiểu con lắc Charpy - Phần 1: Phương pháp thử. TCVN 1811 (ISO 14284), Thép và gang - Lấy mẫu và chuẩn bị các mẫu thử để x á c định thành phần hóa học. TCVN 4398 (ISO 377), Thép và các s ả n phẩm thép - V ị trí và chuẩn bị mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính. TCVN 4399:2008 (ISO 404:1992), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 11236 (ISO 10474), Thép và sản phẩm thép - Tài liệu ki ể m tra. ISO 2566 - 1:1984, Steel - Con ve rsion of e longation values - P a rt 1: Carbon and low alloy steels. (Thép - Chuyển đ ổ i các giá trị độ giãn dài- Phần 1: Thép cacbon và thép hợp kim thấp). ISO/TR 9769, Steel and iron - Review of availab l e methods of analysis. (Thép và gang - Xem lại các phương pháp phân tích sẵn có). 3 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau. 3.1 Cán cơ nhiệt (Thermomachanical rolling) Quá trình cán trong đó biến dạng cuối cùng được thực hiện ở một phạm vi nhiệt độ nhất định dẫn đến trạng thái vật liệu có một số tính chất không thể đạt được hoặc lặp lại được ch ỉ bằng xử l ý nhiệt. CHÚ THÍCH 1: Việc nung nóng tiếp sau ở nhiệt độ tr ê n 580° C có thể làm gi ả m các giá trị độ bền. Nếu cần đến nhiệt độ trên 580°C, nên thông báo cho nh à cung cấp. CHÚ THÍCH 2: Cán cơ nhiệt dẫn đến trạng thái cung cấp “được cán cơ nhiệt” có thể bao gồm các quá trình v ớ i tốc độ làm nguội tăng có hoặc không có quá tr ì nh ram bao gồm c ả tự ram nhưng ngoại t r ừ t ô i trực tiếp và tô i cùng với ram. 3.2 Thép cán cơ nhiệt ( Thermomechanically rol l ed s teel) Thép thu được bằng cán cơ nhiệt. 3.3 Thép băng rộng (Wide f l at) Sản phẩm thép dạng băng được gia công hoàn thiện có chiều rộng lớn hơn 150 mm và chiều dày thường lớn hơn 4 mm, luôn được cung cấp theo các đoạn chiều dài, nghĩa là không được cuộn lại thành cuộn và có các mép sắc. CHÚ TH Í CH: Thép băng rộng được cán trên bốn mặt (hoặc trong các lỗ khuôn cán hình hộp) hoặc c á c sản ph ẩ m thép băng rộng đ ược chế t ạo bằng cắt hoặc cắt bằng ngọn l ử a. Các thép băng rộng được cán trên cả bốn mặt đ ô i khi c ò n c ó tên gọi thép t ấ m th ô ng dụng. [ISO 6929:1987]. 4 Yêu cầu chung 4.1 Quá trình luyện thép Trừ khi có quy định khác tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, quá trình luyện thép được thực hiện theo quyết định của nhà sản xuất; tuy nhiên quá trình luyện thép có thể được tiết lộ cho khách hàng nếu c ó yêu cầu của khách hàng tại thời điểm cung cấp. 4.2 Phương pháp khử oxy Thép phải được khử oxy hoàn toàn và được chế tạo để tạo hạt mịn. 4.3 Quá trình sản xuất Trừ khi có quy định khác tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, quá trình s ả n xuất được thực hi ệ n theo quyết định của nhà s ả n xuất. 4.4 Trạng thái cung cấp Thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng thái cán cơ - nhiệt. Trừ khi có quy định khác tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, các sản phẩm thường được cung cấp với trạng thái bề mặt như khi cán. Theo yêu cầu, các s ả n phẩm có thể được cung cấp với các bề mặt được tẩy gỉ. Tuy nhiên phải tính đến vấn đề là một s ố quá trình tẩy gỉ có thể làm thay đổi các t í nh chất của tạo hình nguội. Theo th ỏ a thuận với khách hàng, các sản phẩm đã t ẩ y g ỉ có th ể được cung cấp với các bề mặt của chúng được bảo vệ. Loại bảo vệ phải được thỏa thuận tại thời điểm hỏi đặt hàng hoặc đặt hàng. 5 Yêu cầu kỹ thuật 5.1 Thành phần hóa học 5.1.1 Phân tích m ẻ nấu Các giới hạn thành phần cho phân tích mẻ nấu được cho trong Bảng 1. Bảng 1 - Thành phần h ó a học của thép cán cơ - nhiệt (phân tích mẻ nấu) Mác thép C % lớn nhất Mn % lớn nhất Si % lớn nhất P % lớn nhất S % l ớ n nhất a Al t ổ ng % nh ỏ nhất b Nb % lớn nhất c V % lớn nh ấ t c Ti % lớn nhất c Mo % lớn nhất B % lớn nh ấ t FeE 315 0,12 1 , 3 0,5 0,025 0,020 0,015 0,09 0 , 2 0,15 - - FeE 355 0,12 1,5 0,5 0,025 0,020 0,015 0,09 0 , 2 0,15 - - FeE 420 0,12 1 , 6 0,5 0,025 0,015 0,015 0,09 0,2 0,15 - - FeE 460 0,12 1,6 0,5 0,025 0,015 0,015 0,09 0,2 0,15 - - FeE 500 0 , 12 1 , 7 0,5 0,025 0,015 0,015 0,09 0,2 0,15 - - FeE 550 0,12 1,8 0,5 0,025 0,015 0,015 0,09 0,2 0,15 - - FeE 600 0,12 1,9 0,5 0,025 0,015 0,015 0,09 0,2 0,22 0,50 0,005 FeE 650 0,12 2,0 0,6 0,025 0,015 0,015 0 , 09 0,2 0,22 0,50 0,005 FeE 700 0,12 2,1 0,6 0,025 0,015 0,015 0,09 0,2 0,22 0,50 0,005 a Nếu được thỏa thuận tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, hàm lượng lớn nhất của lưu huỳnh phải là 0,010 % (phân tích mẻ nấu). b Nếu được thỏa thuận tại thời điểm yêu cầu và đơn đ ặt hàng, không áp dụng hàm lượng của nhôm t ổ ng khi các nguyên tố làm mịn hạt khác hiện d iện v ớ i đ ủ số lượng cần thiết. c T ổ ng số của niobi, vanađi v à titan lớn nhất phải là 0,22 %. 5.1.2 Phân tích s ả n phẩm Nếu có yêu cầu của khách hàng tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, phải thực hiện phân tích sản phẩm. B ả ng 2 gi ớ i thiệu các sai lệch cho phép của phân tích sản phẩm so với các giới hạn quy định của phân tích mẻ nấu được cho trong Bảng 1. 5.2 Cơ tính 5.2.1 Áp dụng cơ tính đã cho trong Bảng 3 cho thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng thái cung cấp cho trong 4.4 và được xác định trên các mẫu thử phù hợp v ớ i Điều 6. Cơ tính của các sản phẩm có chiều dày lớn hơn 20 mm phải theo thỏa thuận tại thời điểm hỏi đặt hàng hoặc đặt hàng. 5.2.2 Nếu được thỏa thuận tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, giá trị của năng lượng va đập phải được ki ể m tra ở - 20° C và phải đáp ứng giá trị trung bình nh ỏ nhất l à 40 J dựa trên một mẫu thử có kích thước thực (10 mm x 10 mm) (Xem 7.2). Nếu chiều dày không đ ủ cho chuẩn bị các mẫu thử va đập c ó kích thước thực, phải lấy các mẫu thử có chiều rộng nh ỏ hơn và các giá trị được áp dụng phải được giảm đi theo tỷ lệ. Bảng 2 - Sai lệch cho phép của phân tích sản phẩm so với phân tích m ẻ nấu đã quy định Nguyên tố Giới hạn quy định % Sai lệch cho phép a C ≤ 0,12 + 0,02 Mn ≤ 2,1 + 0,1 Si ≤ 0,6 + 0,05 P ≤ 0,025 + 0,005 S ≤ 0,020 + 0,002 Al t ổ ng ≥ 0,015 - 0,005 Nb ≤ 0,09 + 0,01 V ≤ 0,20 + 0,02 Ti ≤ 0,22 + 0,01 Mo ≤ 0 , 5 + 0,05 B ≤ 0,005 + 0,001 a Các sai lệch áp dụng hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn các giới hạn của phạm vi quy định, nhưng không đồng thời. Khi ch ỉ quy định các giá trị lớn nhất, các sai lệch chỉ được là các sai lệch dương. Bảng 3 - Cơ tính đối với chiều dày tới 20 mm Mác thép Giới hạn chảy nhỏ nhất R eH MPa Giới hạn bền kéo nhỏ nhất R m MPa Độ giãn dài nhỏ nhất khi đứt tính theo tỷ lệ phần trăm A,% FeE 315 315 390 24 FeE 355 355 430 23 FeE 420 420 480 19 FeE 460 460 520 17 FeE 500 500 550 14 FeE 550 550 600 14 FeE 600 600 650 13 FeE 650 650 a 700 12 FeE 700 700 a 750 12 a Đ ối với chiều dày > 8 mm, giới hạn ch ả y nh ỏ nhất có th ể th ấ p hơn 20 MPa (1MPa = 1 N/mm 2 ). 5.3 Đặc tính kỹ thuật 5.3.1 Tính hàn được Thép hàn được bằng t ấ t cả các quá trình hàn thích hợp với điều kiện l à phải tuân theo các quy tắc của công nghệ. Giá trị lớn nhất của đương lượng cacbon (CEV) dựa trên phân tích mẻ nấu có th ể được thỏa thuận tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng. Phải xác định giá trị của đương lượng cacbon theo công thức sau: 5.3.2 Khả năng uốn và uốn mép nguội Thông tin về khả năng uốn và uốn mép nguội được cho trong Phụ lục A. 6 Kiểm tra và thử 6.1 Quy định chung S ả n phẩm được bao hàm trong tiêu chuẩn này phải được kiểm tra và thử nghiệm riêng phù hợp với các điều kiện được quy định t rong Điều 8 của TCVN 4399 (ISO 404) về thành phần hóa học và cơ tính của sản phẩm. 6.2 Đơn vị thử 6.2.1 Quy định chung Việc kiểm tra phân tích sản phẩm và các cơ tính phải được thực hiện cho mỗi vật đúc (mẻ nấu). 6.2.2 Đặc tính kéo Một đơn vị thử phải bao gồm các sản phẩm thuộc cùng một dạng, mác thép và tình trạng cung cấp và có cùng một phạm vi chiều dày. Đối với một đơn vị thử không vượt quá 50 t, phải thực hiện một phép thử kéo. Đối với một đơn vị thử vượt quá 50 t, phải thực hiện hai phép thử kéo. 6.2.3 Thử va đập Một đơn vị th ử phải bao gồm các sản ph ẩ m thuộc cùng một dạng, mác thép và điều kiện cung cấp. Đối với một đơn vị thử không vượt quá 50 t, phải thực hiện một tập hợp các phép thử va đập. Đối với một đơn vị thử vượt quá 50 t phải thực hiện hai tập hợp các ph é p thử va dập. Các phép thử phải được tiến hành ở - 20° C khi sử dụng các mẫu thử ở bên dưới bề mặt từ sản phẩm dày nhất ( Về các giá trị của năng lượng va đập, xem 5.2.2). 6.3 V ị trí và định hướng của m ẫ u thử 6.3.1 Quy định chung Phải thực hiện việc lấy mẫu sao cho đường trục của phôi mẫu thử gần như cách đều so với đường tâm và cạnh của s ả n phẩm cán. Xem TCVN 4398 (ISO 377). 6.3.2 Thép tấm và thép băng rộng có chiều rộng ít nhất là 600 mm Đường trục của phôi mẫu thử kéo phải đi ngang qua hướng cán nếu không có thỏa thuận khác lúc hỏi đặt hàng. Đường trục của phôi mẫu thử va đập phải song song với hướng cán. 6.3.3 Thép băng rộng có chiều rộng nhỏ hơn 600 mm Đường trục dọc của các phôi mẫu thử phải song song với hướng cán. Tuy nhiên nếu có thỏa thuận về các chiều rộng giữa 400 mm và 600 mm, có thể sử dụng một phôi mẫu thử ngang. 7 Phương pháp thử 7.1 Th ử kéo Thông t hường phôi mẫu thử được sử dụng phải là một mẫu thử lăng trụ và có chiều dài đo ban đầu L 0 được cho bởi công thức: Trong đ ó : S là diện tích mặt cắt ngang ban đầu của chiều dài đo. Xem TCVN 197-1 (ISO 6892-1). Ph ô i mẫu thử lăng trụ có mặt cắt ngang hình chữ nhật phải có chiều rộng lớn nhất trên đoạn chiều dài đo là 40 mm, chiều dày của đoạn chiều d à i đo là chiều dày của sản phẩm. Có thể sử dụng phôi mẫu thử không có t ỷ lệ với chiều dài đo ban đầu cố định. Trong trường hợp này phải tham kh ả o bảng chuyển đổi trong ISO 2566 - 1:1984. Tuy nhiên, trong trường hợp có tranh c ã i, chỉ xem xét các kết quả thu được trên phôi mẫu thử có tỷ lệ. Giới hạn chảy được quy định trong Bảng 3 là giới hạn chảy trên, R e H . Nếu không thấy rõ hiện tượng chảy c ó thể sử dụng ứng suất thử 0,2 %, R p0 , 2 hoặc độ giãn dài tổng 0,5 %, A t 0,5 . Đặc tính kỹ thuật của vật liệu được tuân theo nếu giá trị của nó thỏa mãn giá trị quy định c ủ a giới hạn chảy. Trong trường hợp có tranh cãi, phải xác định độ bền th ử 0,2% (R p 0,2 ) . 7.2 Thử va đập 7.2.1 Thử va đ ậ p thường ph ả i được thực hiện tr ê n các sản ph ẩ m có chiều dày ≥ 12 mm. Phôi mẫu thử phải được gia công cắt gọt sao cho bề mặt g ầ n nhất với bề mặt được cán cách bề mặt này tối đa là 1 mm; rãnh khắc (V) phải vuông góc với lớp vỏ cán. Nếu có th ỏ a thuận tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, có thể thực hiện các phép thử va đập trên các sản phẩm có chiều dày từ 6 mm đến và bao gồm 12 mm. Các kích thước của phôi mẫu thử phải phù hợp với các yêu cầu của TCVN 312-1 (ISO 148-1), nghĩa là 10 mm x 7,5 mm hoặc 10 mm x 5 mm hoặc 10 mm x t , ở đây t l à chiều dày của s ả n phẩm. Giá trị năng lượng nhỏ nhất yêu cầu đối với các phôi mẫu thử nh ỏ hơn phải được giảm đi có tỷ lệ đối với chiều rộng của phôi mẫu thử. 7.2.2 Phải thực hiện phép thử với một phôi mẫu thử có rãnh V được đỡ ở cả hai đầu mút [xem TCVN 312-1 (ISO 148-1)], giá trị được tính đến là giá trị trung bình của các kết quả thu được từ ba phôi mẫu thử liền kề nhau từ cùng một sản phẩm trừ khi có các lý d o đ ể thử l ại (xem 7.4). 7.3 Ph â n tích hóa học 7.3.1 Nếu phân tích sản ph ẩ m được quy định trên đơn đặt hàng, phải lấy một mẫu thử từ một vật đúc trừ khi có quy định khác t rên đơn đặt hàng. Có thể lấy các mẫu thử từ các phôi mẫu thử được sử dụng để ki ể m tra cơ tính hoặc từ toàn bộ chiều dày của sản phẩm tại cùng một vị trí như các phôi mẫu thử. Trong trường hợp có tranh cãi chỉ có phân tích vật liệu từ toàn bộ chiều dày của sản phẩm mới được xem xét. Để lựa chọn và chuẩn bị các mẫu thử cho phân tích hóa học, phải áp dụng các yêu cầu của TCVN 1811 ( ISO 14284). 7.3.2 Trong trường hợp có tranh cãi về các phương pháp phân tích, phải xác định thành phần hóa h ọ c phù hợp với phương pháp chuẩn của các tiêu chuẩn ISO được liệt kê trong ISO/TR 9769. Nếu Không có tiêu chuẩn, phương pháp được sử dụng phải được thỏa thuận của các bên có liên quan. 7.4 Thử lại Nếu trong quá trình ki ể m tra, một phép thử không cho kết quả yêu cầu, phải thực hiện các phép thử bổ sung phù hợp với TCVN 4399 (ISO 404). 8 Tài liệu kiểm tra Loại các t à i liệu kiểm tra cho kiểm tra và thử nghi ệ m riêng phải được lựa chọn từ các tài liệu được quy định trong TCVN 11236 (ISO 10474) và trong đơn đặt h à ng. 9 Phân loại và xử lý lại Phải áp dụng các yêu cầu của Điều 9 của TCVN 4399 (ISO 404). 10 Ghi nhãn Trừ khi có sự thỏa thuận khác tại thời điểm đặt hàng, các sản phẩm phải có nhãn sa u : - Các ký hiệu nhận biết mác thép; - Nhãn hiệu của nhà sản xuất; - Các ký hiệu chữ và số có liên quan đến tài liệu kiểm tra, các phôi mẫu thử và các sản phẩm. Trong trường hợp các sản phẩm có khối lượng đơn vị nhỏ và được gửi đi dưới dạng bó, thông tin trên có th ể được ghi nhãn trên một th ẻ ghi nhãn được g ắ n chắc chắn vào mỗi bó (hoặc được ghi nhãn trên sản phẩm cao nhất trong bó, nếu thích hợp). 11 Thông tin do khách hàng cung cấp Ngoài thông tin được nêu trong TCVN 4399 (ISO 404), cũng phải cho thông tin sau nếu thích hợp: - Quá trình luyện thép riêng được yêu cầu (4.1); - Qu á trình sản xu ấ t riêng được yêu cầu (4.3); - Nếu phân tích sản phẩm được yêu cầu (5.1.2) và số lượng các mẫu thử được yêu cầu (7.3.1); - Nếu các phép thử va đập được yêu cầu (6.2.3); - Loại tài liệu kiểm tra được yêu cầu (Điều 8); - Kiểu ghi nhãn khác được yêu cầu (Điều 10). - Nhà sản xu ấ t không xem xét các điểm không được cung cấp. Phụ lục A (Tham khảo) Uốn và uốn mép nguội các sản phẩm thép băng A.1. Quy định chung Trong các điều kiện chung và đặc biệt hơn là trong trường hợp có khó khăn trong các nguyên công uốn, người sử dụng cần h ỏ i ý kiến nhà sản xuất về lựa chọn chất lượng của thép và các điều kiện sử dụng. Hơn nữa, phải có một số biện pháp phòng ngừa theo thường lệ đối với các mác thép FeE 500 đến FeE 700 (loại bỏ mặt cắt ngang cắt vuông g ó c với các nếp gấp) A.2. Lựa chọn bán kính uốn. B á n kính uốn của các sản ph ẩ m phụ thuộc vào các điều kiện thực tế của quá trình chế tạo và khó có thể tuân th e o một bán k í nh uốn riêng nhỏ nhất. Tuy nhiên trong các điều kiện sử dụng b ì nh thường, có thể cung c ấ p bán kính uốn phù hợp với Bảng A.1. B ả ng A.1 - Bán kính uốn bên trong nhỏ nhất cho các điều kiện sử dụng bình thường Mác thép Bán kính uốn bên trong nhỏ nhất đối với góc uốn 180° mm a,b FeE 315 0 t FeE 355 0,5 t FeE 420 0,5 t FeE 460 1,0 t FeE 500 1,0 t FeE 550 1,5 t FeE 600 1 , 5 t FeE 650 2,0 t FeE 700 2,0 t a Các gi á trị á p dụng cho các ph ô i m ẫ u th ử ngang. b t = chiều d ày, t í nh bằng milimet , của phôi mẫu thử cho t h ử uốn. Cần lưu ý đến vấn đ ề là, trong một số điều kiện các giá tr ị này có thể: - Giảm đi nếu các sản phẩm phải qua một số quá trình tẩy gỉ (ví dụ, phun bi); - Giảm đi hoặc tăng lên khi xem xét đến các điều kiện sử dụng trong thực tế (chiều dài của các nếp gấp, sự chuẩn bị, v.v...). VÍ DỤ: Để kiểm tra c á c tính chất của vật liệu trong các trạng thái tạo nếp uốn bình thường khi không xảy ra sự co ngang, các giá tr ị nh ỏ nhất của đường k í nh t rục uốn được cho trong B ả ng A.1 nên được tăng l ê n như đ ã n ê u trong B ả ng A.2. B ả ng A.2 - Bán kính uốn bên trong nhỏ nhất cho tạo hình nguội Mác thép Bán kính uốn bên trong nh ỏ nhất được khuyến nghị cho chiều dày danh nghĩa t m m a 4 ≤ t ≤ 6 t > 6 FeE 315 0,5 t 1,0 t FeE 355 0,5 t 1,0 t FeE 420 1,0 t 1,5 t FeE 460 1,0 t 1,5 t FeE 500 1,5 t 2,0 t FeE 550 1 , 5 t 2,0 t FeE 600 1,5 t 2,0 t FeE 650 2,0 t 2,5 t FeE 700 2,0 t 2,5 t a Các giá trị áp dụng được cho các góc uốn ≤ 90°. A.4. M ẫ u th ử M ẫ u thử phải có mặt cắt ngang là h ì nh chữ nhật có chiều rộng ≥ 30 mm và chiều d ày bằng chiều dày của sản phẩm. Đường trục của mẫu thử phải đi ngang qua hướng cán. A.5. Phương pháp thử và giải thích Phải thực hiện phép thử phù hợp với TCVN 198 (ISO 7438). Không xem xét đến bất cứ các vết nứt nhỏ nào trên các mép của mẫu thử có thể phát hiện được với độ phóng đại cần thiết. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 9986 (ISO 630), Thép kết cấu. [2] TCVN 11229-1:2015 (ISO 4950-1:1995), Thép tấm và thép băng rộng giới hạn ch ả y cao - Phần 1: Yêu cầu chung). [3] TCVN 11229-2:2015 (ISO 4950-2:1995), Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao - Phần 2: Thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng thái thường hóa hoặc cán có kiểm soát). [4] TCVN 11229-3:2015 (ISO 4950-3:1995), Thép tấm và thép băng rộng gi ớ i hạn chảy cao - Phần 3: Thép tấm và thép b ă ng rộng được cung cấp ở trạng thái xử lý nhiệt (tôi+ram)). [5] TCVN 11232 (ISO 5951), Thép lá cán n ó ng giới hạn chảy cao và tạo hình tốt.